= 
372 L. DUPARC, M. WUNDER ET R. SABOT 
d’autres absolument fraiches et limpides que l’on peut aisément détacher et séparer 
des premières par un égrisage très sommaire. Ce sont les parties transparentes qui 
pèsent jusqu’à 100 gr. qu'on utilise pour la taille; la 
couleur en est relativement foncée et très uniforme, ce 
qui est particulièrement avantageux pour les assorti- 
ments. Sur quelques rares spécimens on observe parfois 
une ou deux faces incomplètes et corrodées; à plusieurs 
reprises nous ayons mesuré un angle de 139° entre 
deux de ces faces qui seraient donc celles de la pyra- 
mide (1121). 
Le seul cristal complet que nous ayons eu jus- 
Fig. n° 41. qu'ici entre les mains mesure 4 centimètres; il est d’ail- 
leurs en assez mauvais état, opaque et de couleur rosée. 
Il présente les faces m— (1010), s— (1121) et e— (0001) visibles sur la fig. 
n° 41 qui reproduit l’aspect de ce cristal. Les angles des normales mesurés au 
goniomètre d'application sont les suivants : 
m:s — (1010) (1121) — 52° 
(HD LI) 41° 
(1121) (0001) — 45° 
Il |] 
] 
Les propriétés optiques de ce minéral ont été étudiées avec beaucoup de soin. 
Les sections normales à l’axe optique donnent une croix noire uniaxe négative 
qui se disloque très légèrement par rotation de la platine du microscope. Signe 
optique négatif. 
Les indices et la dispersion de ce béryl ont été mesurés par la déviation 
minima, tout d’abord sur deux prismes absolument transparents taillés l’un avec 
l’arête réfringente parallèle à l’axe optique, l’autre avec l’axe optique compris dans 
le plan bissecteur de l’angle réfringent. Nous avons contrôlé ces indices par la 
réflexion totale, sur des plaques taillées normalement et parallèlement à l’axe 
optique : les résultats obtenus sont les suivants ! : 
1? Les valeurs des indices indiquées pour les béryls et surtout pour les tourmalines sont un peu 
différentes de celles que nous avons données dans nos deux notes précédentes publiées dans le bulletin 
de la Société de minéralogie, t. 33, p. 53 et dans les Archives, t. 29, p. 62. Les derniers chiffres que 
nous publions ici ont été obtenus avec une grande précision après un réglage nouveau de notre réfracto- 
mètre à demi-boule, et vérification périodique de ce réglage par la mesure journalière des indices du 
quartz. L'expérience montre en effet que ces appareils sont sujets à des variations qui nécessitent un 
contrôle permanent. Nous avons répété les mesures à plusieurs jours d’intervalle sur les mêmes sections, 
pour éviter les erreurs dues à la fatigue de l'œil qui résulte du travail en série. Les chiffres donnés sont 
la moyenne de tous les résultats obtenus sur les plaques || et | à l’axe optique. 
